43 'l PBOPRIÊTÉS MAGNÉTIQUES 



Tempt^rat. H — 50 II = 36 K = 29 H = 25 H == 21 H = 14 



20» ll() 120,5 '«3,2 21) 20 18,9 



30 llo,3 120,4 43 J 28,9 19,7 I8,o 



oO 114,3 120 43 28 19,2 18 



220 103 114 41,3 24 13 13 



10. — Alliage 24 pour 100 nickel. 



Les mêmes propriétés observées par M. Hopkinson 

 pour l'alliage 25 pour 100, ont été retrouvées pour le 

 24 pour 100. 



Deux fils de 1,082 mm' de section totale, ont été mis 

 dans l'appareil à la température de 20°. L'alliage recuit 

 avec toutes les précautions possibles, n'a pas donné 

 trace de magnétisme. Il en a été de même pour toutes 

 les températures comprises entre 20° et 250°. L'alliage 

 a été ensuite porté dans la glace fondante, puis dans de 

 l'alcool, plongeant dans un mélange de glace et de sel 

 piles — 18°. Etudié à la température ordinaire il n'a pas 

 repris trace de magnétisme. 



J'ai poussé l'expérience plus loin, l'alcool dans lequel 

 était l'alliage, a été refroidi peu à peu au moyen de neige 

 carbonique. J'ai obtenu toutes les températures compri- 

 ses entre — 20° et — 78°. L'alliage après avoir sta- 

 tionné pendant quelques heures à ces différentes tempé- 

 ratures a été remis dans l'appareil à 20° et étudié dans 

 ces conditions. Après quatre séries d'expériences, je suis 

 arrivé à déterminer assez exactement le point où cet 

 alliage redevenait magnétique, il est compris entre — 22° 



